BIBLIOGRAFÍA 73 



El autor del artículo se ha propuesto pasar en revista los estudios hechos para 

 determinar las relaciones que existen entre la proporción de los cuerpos extraños 

 que acompañan al fierro, por una parte, y la resistencia del metal á la rotura, ó 

 su alargamiento, ó su estricción, por otra. 



Vamos á tratar de presenlar en breve extracto los resultados principales consig- 

 nados en el artículo de M. Demenge- 



En todas las fórmulas citadas, los símbolos químicos representan el tanto por 

 ciento de los cuerpos extraños que representan ; R daáigna la resistencia en kilos 

 por metro cuadrado de sección primitiva ; «!„„ y o,,„„ los alargamientos por 100 

 medidas respectivamente sobre longitudes iniciales de 100 milímetros y de 200 

 milímetros ; en fiu, S la estricción por 100. (Se sabe que siendo s y s' las secciones 

 inicial y final, la estricción, que es la relación de la reducción de sección, eq el 



g g/ j 



momento de la rotura, á la sección inicial de la barra, es igual á — ^ — 



Después de recordar que ya en 1879 (Anuales des lMines),'U. Deshayes, 

 ingeniero de las usinas de Terre-Noire, representaba en un diagrama las relacio- 

 nes existentes entre la proporción en carbono de los aceros simplemente carbu- 

 rados, y por consiguiente exentos de manganeso, y las propiedades mecánicas 

 de esos aceros (diagrama que reproduce), M. Demenge se ocupa de los trabajos 

 ese ingeniero, los que se resumen en las siguientes fórmalas : 



Para los aceros de toda procedencia : 



R = 30 -I- 10 C + 36 C2 + 18 Mn -f 10 Si + 15 Ph ; 



para los aceros medianamente purificados, 



«„, = 49 _ 36 C — 5,5 Mn — 6 Si, - 

 o,„„ = .31 — 27 C — 4,1 Mn — 4,5 Si. 



Luego cita M. Demenge las fórmulas empleadas más recientemente por 

 M. Osmond, entonces ingeniero de las Usinas del Creusot, para expresar las re- 

 sistencias del acero Bessemer y del acero Martin en función de los mismos ele- 

 mentos. 



Para el acero Bessemer, 



R = 26 -I- 60 C -h 23 Mn + 11 Si + 65 Ph ; 



para el acero Martin, 



R = 26 + 46,5 C + 21 Mn + 11 Si + 65 Ph. 



Después de consignar las fórmulas propuestas para traducir el aumento de 

 resistencia debido á la influencia de un temple en aceite al rojo-cereza claro, ó 

 un temple al agua calentada á 70% lo que es lo mismo (pues las fórmulas de MM. 

 Deshayes y Osmond solóse refieren á los aceros recocidos, es decir, cuya textura 

 no ha sido modificada por el temple), M. Demenge pasa á ocuparse de otros en- 

 sayos más modernos. 



En 1874, {\ fin de establecer relaciones entre la composición química y la resis- 

 tencia á la rotura de los aceros, M. Webster, de Filadelfia, ensayó más de un millar de 

 muestras de chapas de metal básico (Bessemer ó Martin) proporcionadas por Pott- 

 stown Iron Company. Esas placas provenían de lingotes de un peso medio de 2500 kilos 



